ET SES ALLIAGES. 309 



élévation de la température accentue, et dont les lois, 

 très complexes auraient peut-être déroulé pendant long- 

 temps les recherches si elles ne présentaient, au moins 

 pour une catégorie d'entre eux, des analogies frappantes 

 avec les variations de volume du verre, bien connues au- 

 jourd'hui dans leurs traits généraux à cause de leur im- 

 portance pour la Thermométrie. 



Les alliages irréversibles, que j'ai peu étudiés à ce 

 point de vue, éprouvent, aux températures élevées, une 

 €ontraction permanente, que l'on peut considérer comme 

 un retour eu arrière après l'allongement que le refroidis- 

 sement leur a fait subir. Une exposition prolongée à 

 100° amène souvent une variation totale supérieure à 

 0,1°"" par mètre. Si l'on chautïe davantage, la contrac- 

 tion s'accentue encore. J'ai constaté ainsi, sur la règle à 

 ■15 pour 100 de nickel, refroidie d'abord à 0° après avoir 

 été chaufïée au rouge, et maintenue ensuite pendant 

 huit jours à la température du laboratoire, une contrac- 

 tation de 0,17'""' par mètre à la suite d'une chaufïe à 

 200° et d'un refroidissement graduel pendant quelques 

 heures. On peut conclure de cette expérience et de plu- 

 sieurs autres analogues que l'allongement constaté au 

 refroidissement dans les alliages irréversibles n'est pas 

 complet dès le premier moment, et qu'il se prolonge pen- 

 <3ant plusieurs jours. 



Les alliages irréversibles n'ayant, pour le moment, 

 aucune importance pour la Métrologie, l'étude détaillée 

 de ces variations résiduelles a été remise à plus tard. Le 

 retour en arrière que l'on constate dès que l'on chauffe, 

 prélude à la grande transformation qui s'achève au rouge. 



Voici, dans leurs traits essentiels, les phénomènes que 

 présentent les alliages réversibles : 



